10 i7Si. Q^^^. ^^^l^r. Mart.- 
fned glafiga åmnen. For ofrigt anmårkes: at, 
då deffe folutioner blandades, föll ftrax hvitt 
pulver ned, tii tecken at vitriolfyra var uti 
Cobolt-folutionen och frambragte ialedes tung- 
fpat. Denna fmitta af vitriolfyra finnes dock 
för ringa at kunna hindra gröna fårgens up- 
komfL vid de tilfällen, fom han bör erhållas. 
11) Af flere forter rena Cobolter, med Zink 
pä ofvanbefkrifne fått tilredde, liar dtfsutom 
altid lika vacker gron fårg erhållits. 
12) Uti det föregående (10 ^) år val re- 
dan anfördt, at den gröna iällning, hvilken 
af Nickelen vanligen erhålles, icke kan med 
Zink-kalken figeras eller ega beftänd uti elden, 
utan förgår aldeles och iemnar Zink-kalken en- 
fam at antaga lin gula fårg, och at, med til- 
hjelp af' den* åtföljande Arfeniken , atgifva 
tämmeiigen låttfmålt gult glas, hvilket rön 
enfamt tyckes, utom mänga flere fårfkilte egen- 
jflkaper, bevifa, hvad mårkelig n^iilnad är imel- 
Jan deffe tvånne Metaller, nämligen: Cobolt 
pcli Nickel. Men at ån vidare blifva öfverty- 
gad om denna fanning, och om nägon in- 
blandning af Nickel uti Cobolten kan vara or- 
laken til denna gröna fårgen, eller om Zink- 
kalken dertil kan vara vållande, gjordes följan- 
de iprfök, nämligeii, 
a) Utur uplösning af Chinerifl< Zink uti 
aquafort, fälldes denne metall med Alkali ve- 
gctabile til hvit kalk, hvilken, pd ilxcrfvel 
calcincrad uti proberugn, biet fövll f-cafvcl-gnl^ 
hvilken färg yiiie iilg än mera liög, fa länge 
den var het. Kfter ån ilarkare calcination, 
tvänue timar uti hvitvarm hetta, blef den;;wrf. 
